14786 M.V., bij een ovengradient van 75 M.V. per minuut. 
14804 M.V., „ „ „ „ 70 M.V. „ 
14780 M.V., „ „ „ „ 50 M.V. „ 
Gernid. 14799 M.V. ±12 M.V. (ongekori% 
De korrektie van dit element bij deze temperatuur bedraagt onge- 
veer — 10 M.V. ; de herleide E.M.K. kan derhalve op 14789 M.V. 
±12 M.V. gesteld worden, hetgeen overeenkomt met eene smelt- 
temperatuur van 1437°. 5 C. ± 1°. 
Volgens Stein 1 ) is het smeltpunt : 1429° C., volgens van Klooster 2 ) : 
1419° C., waarbij in beide gevallen op de ouderwetsche manier 
gewerkt werd. 
Bij afkoelingsproeven tot beneden 13700 M.V. werd door ons 
geen stolpunt waargenomen ; en evenmin hadden proefnemingen, 
waarbij de sterk verhitte stof plotseling in kwikzilver afgekoeld 
Werd, eenig positief resultaat, daar steeds in het produkt nevens 
glas, óók kristalletjes gevonden werden. 
De gestolde smeltmassa is zwak dubbelbrekend en veelal porcelein- 
achtig, zoodat de stukjes alleen aan de randen doorzichtig waren. 
De stof bestaat blijkbaar uit zeer samengestelde parallele vergroei- 
ingen van dunne, vezelachtige naaldjes. De brekingsindices waren: 
n 4 — 1.623 ± 0.006, en n 3 = 1.616 ± 0.006; de dubbelbreking was 
dus: 0.007. De bepaling der indices is zeer bezwaarlijk; voor het 
glas werd een gemiddelde waarde van 1.650 gevonden. 
Het soortelijk gewicht van het gekristalliseerde Zn 3 Si0 3 is bij 
25° C. : d 4 o = 3.52. 
Op analoge wijze werd ook het Zink-ortho-silikaat : ZnSi() 4 door 
ons bereid. Ook hier bleek het verlies aan Zn O bij het smelten 
niet noemenswaard te zijn. De analyse van het hier gebezigde eind- 
produkt leverde de volgende waarden : 
Gevonden : Berekend : 
Zn O 26.94% 27.03 % 
Si0 3 73.12 % 72.97 % 
In eene reeks van proeven, waarbij de ovengradient ongeveer 
50 — 54 M.V. per minuut bedroeg, werd met element II de E.M.K. 
bij het smeltpunt bepaald op: 15667 ± 5 M.V. (ongekorr.). Na her- 
leiding op den stikstofgasthermometer (korr. : — 9 M.V.), kan deze 
dus op 15658 ±5 M.V. gesteld worden, hetgeen overeenkomt met 
1509°. 5 C. ± 0°.5. 
Bij afkoeling werd een zwak effekt beneden 14900 M.V. waar- 
1) Stein, Z. f. Anorg, Chem. 55. 165. (1907). 
2 ) Van Klooster, Z. f. Anorg. Chem. 69. 135. (1910). 
60 
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXIV. A°. 1915/16. 
